108 0. Mügge, Ueber „reciproke" einfache Schiebungen etc. 



so ist die Grösse der Schiebung hier viel beträchtlicher und das Salz daher 

 für Demonstrationen von Schiebungen an triklinen Krystallen vorzüglich 

 geeignet, zumal es sich auch viel besser als das vorige hält. 



Für die Schiebungen längs k, = {010} (Deformation a) 

 ist wieder <r 2 = [010] , und man lässt das Messer am besten ungefähr 

 längs (101) (das ungefähr wie k 2 liegt) eindringen. Für die entstehenden 

 stumpfen Kanten sind folgende Winkel*(an wenig vollkommenen Krystallen) 

 gemessen (und berechnet): 



101 : « (TOI) = 5° 3' gem. ( 5" 39' ber.) 

 101 : « (101) = 11 39 „ (10 28 J; ) 

 100 : « (100) = 7 18* „ ( 6 10 „ ) 

 110 : a (HO) == 2 20 -4° „ (49 • ) 

 130 : « (130) = 1-2° ca. „ ( 1 8 „ ) 

 Für die Schiebung längs [010] = <r, (Deformation ß) (Ein- 

 dringen des Messers parallel {010» ist wieder k 2 = {010}, wie aus folgen- 

 den gemessenen und berechneten Werthen hervorgeht: 

 a (110) : a (100) = 34° 0' gem. (34° 6' ber.) 

 « (110) : « (100) = 36 4 und 35° 29' gem. (36° T ber.) 

 110 : a (HO) = 5 38igem. (5°26-|-' ber.) 

 Die irrationale Gleit- und Zusammensetzungsfläche k x erhält in diesem 

 Falle die Indices: 



{k u k 12 k 13 > = {0,7873..., 0, 1) 



Sie neigt gegen {100} nach Eechnung unter 55° 15' (gemessen wurde 

 54° 2b') , von der Fläche {101} weicht sie um etwa 8° ab. Ausser nach 

 dieser Fläche zeigt sich auch Absonderung nach (010). 



In allen diesen Fällen gehen die Verschiebungen mit grösster Leich- 

 tigkeit vor sich, meist « und ß gleichzeitig, so dass es zuweilen schwer 

 ist, zu Messungen brauchbare Präparate zu erhalten; namentlich ist die 

 leicht entstehende polysynthetische Zwillingsstreifung nach [010] auf den 

 Prismenflächen oft sehr störend. 



Wyrouboff giebt - auch (natürliche) Zwillinge nach (101) und (101) 

 bei dem letzten Salze an ; ich habe solche nicht beobachtet und vermuthe, 

 dass unter ersteren Zwillinge nach [010] mit besonders deutlicher oder 

 regelmässiger Verwachsungsebene k, gemeint sind, zumal Wyrouboff für 

 alle beiden Arten von Zwillingen b = [010] als Drehungsaxe angiebt 

 (allerdings unrichtigerweise auch für die nach (010)). 



Einfache Schiebungen nach der Kante [010] scheinen nach Wyrouboff's 

 Schilderung auch die Krystalle des (N H 4 ) 2 Cd (Se 4 ) 2 . 2 H 2 beim Erwär- 

 men einzugehen ; ich habe mir von diesem Salz keine Krystalle dargestellt. 



Besonders bemerkenswerth ist, dass, wie nun bereits von einer ganzen 

 Anzahl von Krystallen bekannt ist, auch bei den oben beschriebenen wieder 

 je zwei Umlagerungen stattfinden können, und zwar derart, dass dabei die 

 Kreisschnittsebenen k, und k 2 und ebenso die Schiebungsrichtung a x und 

 Grundzone <r 2 ihre Rolle vertauschen. Ich schlage vor, solche einfache 

 Schiebungen „reciproke" (vertauschbare) zu nennen. 



